— 572 — 
Riscaldando uno di tali fili fino a rammollirlo, si ha un aumento di è; dopo 
di che si comporta come le sbarre fuse. 
Per uno di tali fili infatti si ebbe è —0,037517. 
Riscaldato fino a rammollirsi e poi raffreddato naturalmente dè —=0,085703. 
Riscaldato a fusione e raffreddato rapidamente d = 0,053813. 
Riscaldato di nuovo a fusione e lentamente raftreddato d —0,089674. 
Se non si fosse fatta la seconda misura, si avrebbe potuto credere che col bi- 
smeto in fili il rapido raffreddamento faccia aumentare è anzichè diminuire. - 
D'ordinario feci uso del bismuto puro del commercio, cioè non chimicamente 
puro, sia perchè ne avevo maggior quantità, sia perchè sembravami utile adoperare 
un corpo più facilmente alla portata degli sperimentatori. Feci però alcune prove 
anche con sbarrette di bismuto puro chimicamente. 
Il valore di è relativo a queste sbarrette fu sempre un po’ maggiore, a parità 
di condizioni, che quello relativo al bismuto non puro. 
Le grandi variazioni di resistenza che produce il magnetismo nel bismuto, co- 
stituiscono dunque una proprietà caratteristica di questo metallo, che si conserva 
quasi inalterata anche quando è mescolato a piccole quantità di corpi estranei. 
23. Ho eseguite varie serie di misure mantenendo tutto costante all’infuori della 
forza magnetica sviluppata dalla elettro-calamita. 
Le tabelle seguenti danno i risultati ottenuti in due serie di misure. 
XXX. XXXI. 
F:M d F:M d 
3492, 6 0, 002557 3673,5 | 0,004382 
808,17 15549 6200, 9 09590 
10506, 2 26842 N85, 15079 
11104, 2 30238 9824, 0 21493 
11926, 0 35846 12074, 8 32053 
138171, 8 41621 
17013, 1 56949 
— | 0, 119852 
I due ultimi valori di 0 nella tabella XXXI, furono ottenuti con una corrente 
magnetizzante data da 20 coppie Bunsen in due serie. 
L'ultimo valore di è fu ottenuto accostando i poli in modo che appena potevasi 
introdurvi la lastrina di bismuto, ma non il rocchettino per la misura della forza 
magnetica. 
ì agg ala 
Questo valore, che è poco meno di TÈ mostra quanto grande può divenire la 
variazione di resistenza prodotta dal magnetismo sul bismuto. 
I risultati della tabella XXXI sono costruiti graficamente nella parte superiore 
della tavola III. Sulla linea ZZ si sono portati i valori di DA prendendo ogni milli- 
metro come 100 unità. Le ordinate che rappresentano i valori di d, sono state co- 
struite prendendo ogni millimetro come 0,001 di è. 
